3 
Materiál 
Použito 
kyseliny 
Sírové 
Složeni vyloučených 
krystalů 
Složení 
(v sušině) 
matečného 
louhu 
Hfé 
•• 
Čistící 
effék 
E = 
Surová směs 
složení: 
34,67% síranu 
železitého 
22,10% síranu 
hlinitého 
6,77% volné 
kyseliny sírové 
36,46% vody 
340 cm 9 
kyseliny 
35° Bé na 
208 g 
7,16% síranu železitého 
16,09% „ hlinitého 
36,26% volné kyseliny 
41,49% vody 
h = 1,44 
2,29%FeA 
1,21% AIA 
2.1% 
»% 
Surový síran 
hlinitý složení: 
31,66% síranu 
hlinitého 
2,68% síranu 
železitého 
18,92% volné 
kyseliny 
46,94% vooy 
1100 cm 3 
kyseliny 
35° Bé na 
535 g 
24,14% síranu hlinitého 
0, 52% ,, železitého 
27,33% volné kyseliny 
50,01% vody 
b = 1,397 
2,63% Al,O g 
0,39 %Fe a O, 
0.14% 
»•% 
Způsob fy Griesheim-Elektron jest spojen-s četnými manipulačními 
obtížemi a ztrátami na hmotě, jež zůstává v matečných louzích roz¬ 
puštěna. Pro kamence obnáší čistící effekt 
aě 68%, pro pouhý siran as 80%. 
Práce se silně kyselými roztoky, zejména filtrace, vyžaduje ná¬ 
kladného zařízení. 
Při rozpouštění kamence hlinitoamonatého v kyselině sírové i kry- 
stalisaci pozorováno Štěpení jeho, síran amonatý přechází do tekutiny, 
kdežto síran hlinitý vylučuje se v krystalech. 
B. Odstraňování železa ve formě berlínské modři. 
Tento způsob jest velmi starého data. Jurisch ve své monografii 
(str. 5) uvádí, že roku 1854 Barruel (franc. pat. č. 11.448) první odlu¬ 
čoval železitou sůl ze surového síranu hlinitého žlutou krevní solí. Od 
té doby skoro ve všech závodech, jež připravují čisté sole hlinité se způ¬ 
sobem tímto pracuje, ale drží se v tajnosti. Jest možno říci, jak se ještě 
dále ukáže, že posud jest jediným spolehlivým prostředkem, kterým lze 
železo dokonale ze solí hlinitých eliminovat! S methodou ovšem jsou 
spojeny některé obtíže. Sama povaha ssedliny, berlínské modři, znesnad¬ 
ňuje manipulaci, neboť zaujímá značný objem, nesnadno se usazuje, lehce 
XL. i* 
